224 



2. Zur mikrochemischen Untersuchung 

 einiger Minerale. 



Von Herrn J. Lemberg in Dorpat. 



1. In einer früheren Arbeit (diese Zeitschr., 1890, p. 737) 

 war gezeigt, dass man Skapolithpulver (St. Lawrence Cty.) da- 

 durch kenntlich machen kann, dass man das im Skapolith ent- 

 haltene Chlor als AgCl auf der Oberfläche des Minerals nieder- 

 schlägt und dann das AgCl zu Ag reducirt, Im Folgenden sind 

 die Ergebnisse von Versuchen, die an Dünnschliffen angestellt 

 wurden, mitgetheilt 



Man bedeckt den Schliff mit einer 1 — 2 mm dicken Schicht 

 einer wässerigen Lösung, die 6 pCt, HF. 4 pCt, HNOs und 2 pCt. 

 AgNÜ3 enthält, spült nach genügender Einwirkung mit Wasser ab 

 und reducirt das AgCl durch die Entwicklungsflüssigkeit zu Ag; 

 die Entwicklungsflüssigkeit stellt man sich her, indem man, un- 

 mittelbar vor dem Gebrauch, etwa ein Centigramm Pyrogallol zu 

 einem Cubikcentimeter einer wässerigen Lösung von 0,4 pCt, 

 HNO3 und 0,2 pCt AgNOs zufügt. Nur bei den Cl-reichsten 

 Skapolithen ist die Reduction des AgCl durch die Entwicklungs- 

 flüssigkeit empfehlenswerth, bei Cl- ärmeren (aber auch bei den 

 Cl-reichsten) ist es gerathener, das AgCl durch Belichtung, am 

 besten durch unmittelbares Sonnenlicht, violett zu färben. Vor 

 der Belichtung muss der Schliff durch Abspülen sorgfältig von 

 der sauren Lösung befreit werden, während der Belichtung ist er 

 immer mit einer dünnen Wasserschicht bedeckt zu erhalten, die 

 von Zeit zu Zeit zu erneuern ist. Ist die Violettfärbung durch 

 Belichtung eingetreten, so kann man immer noch, wenn erfor- 

 derlich, die Entwicklungsflüssigkeit anwenden, doch löst sich das 

 metallische Silber leicht ab. Enthält der Skapolith CaCC>3 bei- 

 gemengt, so behandelt man den Schliff mit kalter, sehr verdünnter 

 Salpetersäure, bis eine CCVEntwicklung nicht mehr wahrnehmbar 

 ist, spült ab, trocknet vorsichtig und lässt erst dann die saure 

 AgN03-Lösung einwirken. Führt der Skapolith Eisenoxydul -hal- 

 tige durch HF zerlegbare Verbindungen, so können sich bisweilen 

 Unzuträgliehkeiten einstellen, indem durch das sich bildende 

 Eisenfluorür metallisches Silber aus der AgN03 -Lösung abgeschie- 



